18(5 C. R. v. Hauer und C. John [4ß] 



1. Derb mit Muttergestein, — 2. südlich hangend, — 3. südliches 

 Gangvorkommen, — 4. östliche Erze, — 5. derb krystallisirt, — 6. röth- 

 liche, krystallisirte Erze, — 7. qualitativ untersucht. 



Gehalt in 100 Theilen:- 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 



Bergart 17*3 Spur von Antimon 68'7 42'8 8-3 27-1 



Schwefel- Antimon (S. 6, S. 5) 02-1 41 2"G GG'G 47*8 



Nr. 7 enthält noch Antimon in nicht allzu geringer Menge. 

 Die Gehalte an metallischem Antimon betragen : 



in Nr. 1 = 38*2, — Nr. 5 = 41*1, — Nr. G = 29"5. 



172. Grünerde, eingesendet von der Firma Fr. Oehm & C. 

 in Atschau bei Kaaden. 



Diese Erde liegt in einer Tiefe von G — .30 Klafter und wird in 

 Schächten zu Tage gefördert ; an Mächtigkeit wechselt sie von 2 bis 

 8 Zoll und kommt auch öfters in mehr übereinanderliegenden Flötzen 

 vor. Es werden jährlich im Ganzen circa 4 bis 5000 Centner erzeugt 

 und verkauft zu G fl. ö. W. per Wiener Centner im rohen oder natu- 

 rellen Zustande, und zu 7 fl. 50 kr. getrocknet und gemahlen. 

 In 100 Theilen dieser Erde wurden gefunden : 

 41-0 Proc. Kieselerde, 

 30 „ Thonerde, 

 23*4 „ Eisenoxydul, 

 8-2 „ Kalkerde, 

 2*3 „ Magnesia, 

 3-0 „ Kali, 



19 *3 „ Kohlensäure und Wasser, 

 100-2 

 Die schöne grüne Farbe rührt daher vom kieselsauren Eisenoxydul 

 her, und die Zusammensetzung stimmt im Wesentlichen überein mit 

 jener der Grünerde von Monte Baldo, von Cypern, Ostpreussen, welche 

 insgesammt Silicate von Thonerde. Eisenoxydul und der Alealien sind. 

 Was die technische Verwerthung anbelangt, so wurde nur in Er- 

 fahrung gebracht, dass sie als Farbe dient, wofür ihre Unveränderlich- 

 keit als schwer zersetzbares Silicat zu statten kommt. 



Behandelt man die Grüneide mit Säuren, so wird sie wenig davon 

 angegriffen, es werden ihr dadurch nur die kohlensauren Salze entzogen, 

 sowie namentlich jene Menge des Eisens , welche durch Verwitterung 

 in braunes Oxyd umgewandelt ist und die rein grüne Farbe der Masse 

 etwas verunreinigt. Durch nachheriges Waschen und Pulvern erhält 

 man so einen sehr schönen, an Eisenoxydul reichen Farbestoff. 



Sehr verunreinigte Partien des Rohmateriales dürften mit Erfolg 

 dem Schlämmprocesse unterworfen werden können. 



173. Kupfer, übergeben von Herrn Chaudoir in Simmering 



bei Wien. 



559 

 Die eingesendete Kupferprobe, bezeichnet ^ Z. G, hat einen 



Gehalt an Kupfer von 86*0 Proc. 



